über Ncjtlirit aus Neu-Seelaud. 109 



An fi-enidarti^cn Einsehlüsssen ist der Nei)hrit arm; er iniiss 

 als sehr rein betrachtet werden. Bei starker Verg-rösserung fand 

 ich ein schwarzes, nach seiner Substanz unbestimmbares Körn- 

 chen. Ausser auf einer Spalte in die Masse infiltrirter Substanz 

 fand sich nur einmal ein von Nephritmasse eingeschlossener in 

 schwarzen Flocken auftretender fremder Bestandtheil. Diese 

 fremdartige Substanz ist nicht compact, sie sieht aufgelockert 

 aus. Bei starker Vergrösserung kann man stellenweise gelbliches 

 Licht durchscheinen sehen. Nach seinem Verhalten scheint der 

 Einschluss einer Erzverbindung nicht anzugehören. 



Vor d. L. schmelzen Splitterchen unter schwachem Blasen- 

 werfen zu einem blass-lichtgrün gefärbten Köpfchen. Das Material 

 der Analyse bestand aus mit der Loupe ausgesuchten, hell und 

 rein durchscheinenden Bruchstückchen. Die Zusammensetzung 

 wurde aus folgenden Bestimmungen gefunden. 



1. 0-6508 Grm. Substanz bei 110° C. getrocknet, enthielten: 

 Kieselsäure 0-3721 Grm. (Eisenoxyd verunglückt), Kalk 0-0886 

 Grm., pyrophosphorsaure Magnesia 0*3723 Grm., entsprechend 

 Magnesia 0-1341 Grm. 



2. 0-5229 Grm. Substanz bei 110° C. getrocknet, gaben: 

 Kieselsäure 0-3009 Grm., Eisenoxyd 0-0346 Grm., Thonerde 

 0-0012 Grm., Kalk 0-0698 Grm, pyrophosphorsaure Magnesia 

 0-3021 Grm., entsprechend Magnesia 0-1088 Grm. 



3. 0-4847 Grm. Substanz bei 120° C. getrocknet, gaben 

 0-0152 Grm. Wasser. 



4. In 0-7980 Grm. Substanz wurden sehr geringe Spuren 

 von Kalium nachgewiesen. 



Diesen Bestimmungen entspricht folgendes Proeentverhältniss 

 in der Analyse III. 



100-81 



